220 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
la tuyère , & l’on fait fubir à la feconde l'opération de la troifième. 
La fonte charbonneufe en blette , fe travaille bien plus facilement & 
d'une manière bien plus propre à éclaircir la théorie. Pour en obtenir 
du fer, on fair fubir aux blettes un long grillage , où l’on a foin de 
renouveller l'air par deux foufflets; dans cet état, lorfque le charbon 
eft diffipé, on les porte à l’affinerie, où elles entrent aufli-tôt dans un 
état pâteux, & font portées fous le marteau. Pour avoir de l’acier , on 
les fait fondre fans avoir efluyé de grillage, & on les préferve du 
contaét de l'air pendant la fufon , par une couche de laitier très-épaife, 
de manière qu'elles confervent tout le charbon en excès ; ainfi , la 
nature du fer plus ou moins aciéreux , obrenu à l’afinerie , dépend 
de deux chofes, de la qualité de la fonte , & du procédé. 
Il refte peu de chofe à dire fur la cémentation que M. de Reaumur a 
trop bien décrire & que l’on peut toujours confulter. La feule efpèce d'a- 
cier, dont M. Reaumur a peu parlé, eft l'acier trop cémenté. Ce méral 
paroît fingulièrement approcher de l'acier fondu des anglois ; mais il 
refte encore quelques expériences à faire avant de prononcer. 
Il fuic de tout ce que nous avons dit , 1°. que la fonte ou le fer 
coulé, eft un mêlange de fer, charbon, & de la bafe de l'air déphlo- 
giftiqué ; 20, que les fontes font blanches, grifes ou noires en raifon 
de la quantité de charbon qui s’y trouve mêlangé ; 3°. que l'acier de 
cémentation n’eft qu'un mêlange de fer & de charbon; 4°. que l'acier 
trop cémenté n’eft qu'un fer où il y a plus de charbon; & $°. que le 
fer parfaitement doux, feroit un régule dans le plus grand état de pu- 
reté, mais qu'il fe rencontre toujours, dans le commerce , mélangé 
d’un peu de charbon & de la bafe de l'air déphlogiftiqué, 
Du charbon conffdéré dans fon état de combinaifon*avec le fer 
& dans l'état où il eff au fortir de cette combinaifon. 
Les expériences que nous avons citées fur la cémentätion , l’analyfe 
de la fonte & de l'acier , tour prouve que le charbon fe mêle avec le fer 
en différentes proportions ; ces proportions dépendent des températures , 
& varient dans le travail du fer , depuis le fer forgé jufqu'à l'acier trop 
cémenté. 
Cependant toutes les expériences de M. Bergmann , fur le réfidu noir 
de la fonte & de l’acier , prouvent que c'eft de la plombagine. Les 
expériences que MM. Schéele , Bergmann , Hyelm & Pelletier ont 
faites fur la plombagine , 1°. le réfidu de chaux martiale après la calci- 
nation fous la moufle; 2°. le fédiment ferrugineux après la déronation 
avec le nitre ; 3°. les Aeurs martiales obtenues dans la fublimation 
avec le fel ammoniac ; 4°. le bleu de Pruffe par le mêlange de l'acide 
marin digéré {ur la plombagine avec la liqueur pruffique 30 5°. l'air 
inflammable dégagé par cette digeftion , prouvent que cette fubflance 
D 
